高チクソトロピータイプ無収縮特殊ポリマー系断面修復モルタル材

リペアスター☆ＮＦ 技術資料

ＪＦＥシビル株式会社

目 次

1. はじめに・・・・・・・・・・

1

2. フレッシュモルタルの性状・・・・・・・・・・

13. 硬化モルタルの物性・・・・・・・・・・

21）養生温度別圧縮強度

・・・・・・・・・・

22）付着強度（土木学会基準 JSCE-K 561-2013）

・・・・・・・・・・

23）その他物性・・・・・・・・・・

34）乾燥収縮・・・・・・・・・・

35）凍結融解抵抗性・・・・・・・・・・

46）粗度係数、耐摩耗性・・・・・・・・・・

5・・・・・・・・・・

51）加熱供試体

・・・・・・・・・・

52）加熱方法・・・・・・・・・・

53）加熱後の圧縮強度特性

・・・・・・・・・・

6・・・・・・・・・・

6・・・・・・・・・・

64. 高温の影響を受けた場合の圧縮強度特性

5. ＮＥＸＣＯ構造物施工管理要領（平成 21 年 7 月版）に対する試験
1）左官工法による断面修復の性能照査
2）吹付け工法による断面修復の性能照査

注）リペアスター☆ＮＦは、なおしタルＮＦのＯＥＭ製品です。

71. はじめに「リペアスター☆ＮＦ」は、従来のポリマーセメントモルタルに使用しているエマルジョンとは異なる特殊ポリマーを使用した無収縮特殊ポリマー系断面修復モルタル材です。高いチクソトロピー性を有しているため、従来のポリマーセメントモルタルと同等の付着性能、高い厚付け性能を持っています。
「リペアスター☆ＮＦ」は、普通セメント、シリカフューム、高炉スラグ微粉末を粉体主成分とし、ナイロン繊維、初期のひび割れ抵抗性を高く、乾燥収縮を低減する等の材（剤）を原料とした、プレミックス製品です。
所定量の練混ぜ水を加えて練混ぜることにより使用できる、湿式吹付け工法、左官工法のどちらでも施工可
能な、断面修復モルタル材です。

2. フレッシュモルタルの性状
水量とスランプの関係を表 2.1 に、環境温度と水量・凝結時間の関係を表 2.2 に示す。
表 2.1 水量とスランプの関係
水量

スランプ

温度

（製品×％）

（mm）

（℃）

16.0

70

20

15.64020

15.22420

スランプ ： JIS A 1171（ポリマーセメントモルタルの試験方法）

表 2.2 環境温度と水量・凝結時間の関係
環境温度

水量

スランプ

温度

凝結時間

（℃）

（製品×％）（mm）（℃）（時間：分）

1014.8

50

10

9：55

16：55

20

15.6

40

20

6：05

7：50

30

16.0

3530

4：25

5：15

スラ ン プ ： JIS A 1171（ポリマーセメン トモルタルの試験方法）
凝結時間 ： JIS A 1147（コン クリートの凝結時間試験方法）

1

3. 硬化モルタルの物性1）養生温度別圧縮強度養生温度別圧縮強度を表 3.1 に示す。
表 3.1 養生温度別圧縮強度
湿度 60％、気乾養生

養生温度

標準養生

（N/mm2）（℃）

σ1σ2σ3σ7σ28σ56σ91

σ7σ28

107.71

16.7

27.3

32.5

52.6-

---

2012.5

21.2

38.2

51.2

64.6

66.0

68.9

46.2

59.2

30

20.6

32.1

48.2

59.2

63.8-

---

圧縮強度 ： JIS A 1108（コンクリートの圧縮強度試験方法、φ50×100mm 供試体）

2）付着強度（土木学会基準 JSCE-K 561-2013）
土木学会基準 JSCE-K 561-2013「コンクリート構造物用断面修復材の試験方法（案）」による付着強度を
表 3.2 に示す。
表 3.2 土木学会基準試験方法による付着強度※1
品質項目

標準条件

多湿条件

低温条件
乾湿・温冷繰
付着強度

品質基準※2照査方法

返し回数は 10サイクル
水中条件

ｔ＝10mm3.0ｔ＝20mm

2.9ｔ＝35mm

2.1ｔ＝10mm

2.9ｔ＝20mm

1.5N/mm2 以上

1.8ｔ＝10mm

3.1ｔ＝20mm

2.8ｔ＝35mm

1.9ｔ＝10mm

3.0ｔ＝20mm

2.6ｔ＝35mm

2.2温冷繰返し条件

ｔ＝20mm

試験結果引用元

2.7ｔ＝35mm

第三者試験機関2.8ｔ＝10mm
乾湿繰返し条件

試験結果

1.0N/mm2 以上

2.7ｔ＝35mm

2.3ｔ＝10mm

2.8ｔ＝20mm

2.5ｔ＝35mm

1.9※1 試験結果は、第三者試験機関で実施したものである。※2 基準値は、「農業水利施設の補修・補強工事に関するマニュアル８【開水路補修編】（案）の表面被覆工法の品質規格（案）を使用。

23）その他物性
曲げ強度、引張強度、静弾性係数の試験結果を表 3.3 に示す。
表 3.3 曲げ強度、引張強度、静弾性係数
曲げ強度

引張強度（割裂）

静弾性係数（N/mm2）
6.93（kN/mm2）2.7329.0

曲げ強度 ： JIS A 1171（ポリマーセメントモルタルの試験方法） 養生条件：20℃、湿度60％、気乾養生
引張試験 ： JIS A 1113（コンクリートの割裂引張試験方法） 養生条件：20℃、湿度60％、気乾養生
静弾性係数 ： JIS A 1149（コンクリートの静弾性係数試験方法） 温度20℃、湿度60％、気中養生4）乾燥収縮
長さ変化試験の結果を表 3.4 および図 3.1 に示す。
表 3.4 長さ変化測定結果（日）

714285691182

長さ変化率 （×10-6）

180315425520

545572

経過時間

長さ変化 ： JIS A 1129-2（モルタルおよびコンクリートの長さ変化測定方法—第 2 部：ｺﾝﾀｸﾄｹﾞｰｼﾞ法、試験体製作後、翌日基長）

図 3.1 長さ変化試験結果

35）凍結融解抵抗性
凍結融解試験の結果を表 3.5 および図 3.2、3.3 に示す。
表 3.5 凍結融解試験結果
サイクル数(回)0306090120150180210240270300

相対動弾性係数(%)

100.095.8

94.090.687.3

88.986.886.287.3

85.7

84.0

質量減少率(%)

0.00

0.04

0.06

0.06

0.08

0.10

0.16

0.19

0.23

0.280.33

凍結融解試験 ： JIS A 1148:2001 （コンクリートの凍結融解試験方法）

10090706050403020

なおしタルNF

1000306090120150180210240

270

サイクル数(回)図 3.2 サイクル数と相対動弾性係数の関係

0.50.4

質量減少率(%)

相対動弾性係数(%)

800.30.2
なおしタルNF0.10.00306090120150180210240270

サイクル数(回)図 3.3 サイクル数と質量減少率の関係

43003006）粗度係数、耐摩耗性
粗度係数および耐摩耗性の試験結果を表 3.6 に示す。
表 3.6 粗度係数、耐摩耗性試験結果※3
水砂噴流摩耗試験
粗度係数（標準供試体を 1.00 とした時の相対比率）

0.0094体積

摩耗深さ

0.700.72※3 試験結果は第三者試験機関で実施したものである。

4.

高温の影響を受けた場合の圧縮強度特性
1）加熱供試体
加熱供試体は、Φ50×100mm で採取し、24 時間後に脱型し、材齢 7 日まで気温 20℃湿度 60％の気中養生を行った供試体を加熱した。
2）加熱方法
加熱は、電気炉を用いて所定の時間加熱を行った。加熱温度および加熱時間を表 4.1 に示す。加熱状況を
写真 4.1 に示す。
表 4.1 加熱温度および加熱時間
加熱温度および加熱時間№
1200℃-60min

2300℃-60min

3500℃-60min

4200℃-60min + 300℃-60min + 500℃-60min

写真 4.1 電気炉による加熱状況
53）加熱後の圧縮強度特性
高温の影響を受けた時のモルタル圧縮強度特性を表４.2 に示す。
表 4.2 圧縮強度特性
加熱無200℃

300℃

500℃

200℃+300℃+500℃（N/mm2）

47.6

47.4

53.5

45.3

43.4

圧縮強度比

（％）

100

99.6

112.4

95.291.2

加熱後の重量比（％）

100

99.2

93.9

87.587.8

試験項目
圧縮強度5. ＮＥＸＣＯ構造物施工管理要領（平成 21 年 7 月版）に対する試験
1）左官工法による断面修復の性能照査「東日本高速道路(株)中日本高速道路(株)西日本高速道路(株)構造物施工管理要領（平成 21 年 7 月版）左官工法による断面修復の性能照査」の試験結果を表 5.1 に示す。
表 5.1 ＮＥＸＣＯ 左官工法による断面修復性能照査 試験結果※4試験項目
硬化時間

（h：m）

断面修復の外観（塗装なし）

硬化収縮性（％）（×10-5/℃）

熱膨張性

基準値

試験値

適・否

1 時間以上5:26

適合

均一でわれ、均一でわれ、はがれ、はがれ、ふくれがないこと

ふくれがなかった

0.05 以下

0.041

反りかえりがないこと

反りかえりがなかった

2.0 以下

1.4

適合

2.3

適合

2.0

適合

2.0適合

2.1

適合

68.7

-

湿潤時
コンクリートとの付着性 （N/mm2）

耐アルカリ性試験後

1.5 以上温冷繰り返し後塗装塗膜との付着性（N/mm2）

圧縮強度

温冷繰り返し後

1.0 以上補修設計で定めた（N/mm2）

設計基準強度以上※4 試験結果は、第三者試験機関で実施したものである。

6適合

適合

2） 吹付け工法による断面修復の性能照査「東日本高速道路(株)中日本高速道路(株)西日本高速道路(株)構造物施工管理要領（平成 21 年 7 月版）吹付け工法による断面修復の性能照査」の試験結果を表 4.2 に示す。
表 4.2 ＮＥＸＣＯ 吹付け工法による断面修復性能照査 試験結果※5
試験項目

基準値

ひび割れ抵抗性試験

幅 0.6mm 以上のひび割れが発生しな（材齢 28 日：養生終了時）

いこと引張接着性試験（N/mm2）（材齢 28 日：養生終了時）

試験値

適・否

ひび割れは発生せず

適合

コンクリートと断面修復材との付着強打ち継目付着強度

度は 1.5 以上であること

平均値 2.2

適合

有害なひび割れやはく離が発生しない
引張接着性試験（N/mm2）（材齢 28 日：振動試験後）

こと
コンクリートと断面修復材との付着強変状は認められない

適合

度は 1.5 以上であること
鉄筋背面への充填性試験

有害な空隙がないこと

寸法安定性試験（％）

0.05 以下

熱膨張係数試験（×10-5/℃）

2.0 以下有害な空隙なし
空隙の合計長 0mm
寸法変化率0.014
平均値 0.38

適合

適合
適合

中性化深さ 平均値
促進中性化試験（26 週）

補修設計で定めた中性化速度係数と2.5mm同等

中性化速係数-

平均値 0.59mm/√週
凍結融解試験（単体 A 法：300 ｻｲｸﾙ）

相対動弾性係数 60％以上

凍結融解試験後の引張接着強度試験（複合体）

2（N/mm ）浸せきによる断面修復材中の塩化物イオンの見掛け

相対動弾性係数105％

コンクリートと断面修復材との付着強

打ち継目付着強度

度は 1.5 以上

平均値 2.0

補修設計で定めた塩化物イオンの拡見掛けの拡散係数の拡散係数試験（cm2/年）

散係数と相当平均値 0.22

圧縮強度試験および静弾性係数試験（kN/mm2）

補修設計で定めた設計基準強度以上

70.3

補修設計で定めた値と同等

28.5（材齢 28 日：養生終了時）

適合

適合--

※5 試験結果は、第三者試験機関で実施したものである。

1609207